Einzelne Mineralien. 



-11- 



sich bunte Anlauffarben. Als Verunreinigung' ist Pyrit und viel Quarz 

 vorhanden. Es ergab sich die Zusammensetzung sub I, und nach Abzug 

 des Quarzes II, welche die Formel 2 Fe 2 S 3 . 3 Sb 2 S 8 lieferte (III) : 



I II III IV V 



S 27,61 29,53 29,78 28,72 29,53 



Sb (57,31) (61,29) 60,76 (63,38) 63,10 



As Spur Spur — Spur — 



(Fe, Zn) . . . 8,44 9,03 9,46 7,74 7,37 



Cu . . . . . 0,14 0,15 — 0,16 



Quarz . . . 6,50 — — — — 



100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Um den Einfluss der Pyritbeimengung auf die Formel des Berthierits 

 zu erkennen, wurde die Masse mit concentr. HCl behandelt, wobei Sich 

 der Berthierit, aber nicht der Pyrit löst. Nach einem mitgetheilten Ver- 

 fahren wurde der Pyritgehalt der untersuchten Probe zu 3,29 °/ bestimmt 

 und demzufolge 3,29 °/ FeS 2 von der sub II angeführten Analyse ab- 

 gezogen. Dann erhält man die Werthe unter IV, die auf die Formel 

 FeS . 2Sb 2 S 3 führen, die ihrerseits die Zahlen sub V liefert. Aber es ist 

 auch noch eine Verunreinigung durch Antimonglanz zu berücksichtigen, 

 der durch Kothfärbung in Kalilauge erkannt werden kann. Die rothe Substanz 

 wird dann in Kaliumsulfhydrat gelöst. In dieser Weise wurde aus 4 g 

 Material 0,48 °/ n reiner Berthierit gewonnen , dessen Zusammensetzung 

 sub a, nach Abzug des Unlöslichen sub b angegeben ist. Hieraus ergiebt 

 sich dann die endgültige Formel Fe S . Sb 2 S 3 , die die Zahlen unter c liefert. 



a b c 



S ..... . 29,36 29,75 30,24 



Sb ..... 54,69 55,42 56,55 



As ...... Spur Spur — 



Fe (Zn, Mn) 1 . 13,32 13,50 13,21 



Cu 0,10 0,10 



Unlösl. . ... 1,30 - 



98,77 98,77 100,00 

 Danach glaubt Verf., dass diese letztere die richtige Formel des 

 Berthierits darstellt und dass alle, bei denen die Analyse mehr Sb ergiebt, 

 Antimonglanz beigemengt enthalten. Max Bauer. 



F. E. E. Lamplough: On some new forms promin ently 

 developed on crystals of Proustite. (Min. Mag. 13. No. 61. 

 p. 294—295. Mit 2 Textfig. London 1903.) 



Einige Krystalle von Südamerika (genauerer Fundort nicht angegeben) 

 sind ausgezeichnet durch das vorwiegende Auftreten von den steilen 



1 (Zn, Mn = 0,13 annähernd.) 



